789 



kalten mittelst des mehrmals angegebenen Verfahrens zu verschiedenen 

 Malen gelungen, auch bei diesem Metalle eine Ausdehnung während des 

 Erstarrens nachzuweisen: indem sich die Glas-Röhren nach dem Erkal- 

 ten gesprungen fanden. Eine krystallinische Struktur konnte ich, den- 

 dritische Zeichnungen an der Oberfläche abgerechnet, zwar auch an 

 dem langsam erkalteten Zinne nicht wahrnehmen, sondern es erschien 

 auf den Theilungs-Flächen von eben so gleichförmig dichtem Ansehen 

 als das schnell erkaltete ; dagegen unterschied es sich von letztem da- 

 durch, dass es die Höhlung der Glas-Röhre viel vollkommener und 

 gleichmässiger ausfüllte und keine leere Räume zwischen seiner Ober- 

 fläche und den Wänden des Glases sichtbar waren. 



Eine Ausdehnung beim Erstarren habe ich ferner an folgenden 

 durch krystallinische Struktur ausgezeichneten Verbindungen des Zinnes 

 beobachtet, wenn sie nach der Schmelzung einer langsamen Abküh- 

 lung unterworfen wurden, nämlich an dem Schwefel-Zinn im 

 Minimum (ZinmSulfuret) , dem Phosphor-Zinn und Arsenik- 

 Zinn. Zum Schmelzen der beiden ersten bedarf es Röhren aus har- 

 tem, schwer schmelzbarem Glase. 



Rlei. Unter allen Metallen, welche sich durch ihre leichtere 

 Schmelzbarkeit zu diesen Versuchen eignen, ist es mir beim Rlei am 

 schwersten gelungen , die Ausdehnung beim Erstarren wahrzunehmen, 

 was wahrscheinlich mit seiner geringeren Neigung, krystallinische Struk- 

 tur anzunehmen, zusammenhängt. 



Wenn ich mir auch alle Mühe gab , die Erkaltung des geschmol- 

 zenen Bleies noch so sehr zu erlangsamen, so fand ich doch, mit Aus- 

 nahme von ein paar weiter unten zu erwähnenden Versuchen, die Gläs- 

 chen nach dem Erstarren unversehrt. Eben so wenig konnte ich an dem 

 langsam erkalteten Metalle irgend eine Spur von krystallinischer Struktur 

 entdecken. Mit dieser geringen Neigung des Bleis, krystallinische Bil- 

 dung anzunehmen, scheint auch die Beobachtung Crighton's (Berz. 

 a. a. 0. II, S. 609) in Zusammenhang zu stehen, wonach die Tempe- 

 ratur des geschmolzenen Bleies im Augenblicke des Erstarrens nicht 

 steigt, wie es bei Wismuth , Zinn und einigen andern Metallen der 

 Fall ist. 



Indessen ist es mir beim Schmelzen grösserer Mengen Bleies (von 

 1 Pfund und darüber) in dünnwandigen gläsernen Fläschchen und bei 

 möglichst vorsichtiger Erkaltung in ein paar Versuchen dennoch ge- 

 lungen mich zu überzeugen, dass auch dieses Metall keine Ausnahme 

 von der für die übrigen geltenden Regel mache. In allen Fällen habe 

 ich überdiess beobachtet, dass, je langsamer die Erkaltung des geschmol- 

 zenen Bleies vor sich geht, desto vollkommener und gleichförmiger es 

 den Raum der Gefässe ausfüllt, und desto genauer es an ihren Wan- 

 dungen anliegt. Sollten aber meine Wahrnehmungen über die Aus- 

 dehnung des Rleies beim langsamen Erstarren auch noch einige Zweifel 

 zulassen, so gibt sich doch diese Eigenschaft bei denjenigen seiner 



